257 



gemeiner Feldspath aus dem Granite der Gegend von Hirsch- 

 berg in Schlesien. 



Hr. G. Rose untersuchte zuerst das specihsche Gewicht des 

 Glases, in welches der obenerwähnte Adular vom Gotthardt beim 

 Schmelzen im Gutofen übergegangen war. Da es ganz mit Bla- 

 sen erfüllt war, so mufste es zu diesem Versuche auch gepulvert 

 werden; sein specifisches Gewicht betrug aber in diesem Zustande 

 2,387; im krystallisirten Zustande beträgt es dagegen nach Ab ich 

 2,5756. 



Ein ähnliches Resultat gab auch der geschlämmte Feldspath, 

 wie er auf der hiesigen Fabrik benutzt wird, sowie auch nach 

 Abich's Versuchen der glasige Feldspath. 



Das specifische Gewichts des ersteren fand der Verf. 2,592, 

 und nachdem er in dem Gutofen zu Glas geschmolzen war, 

 2,384. Das specifische Gewicht des krystallisirten glasigen Feld- 

 spaths von Ischia beträgt nach Abich 2,5972, zu Glas ge- 

 schmolzen 2,4008*). 



Bei allen diesen Abänderungen des Feldspaths findet also 

 durch die Schmelzung eine Verminderung im specifischen Ge- 

 wichte von ungefähr 4? statt. 



Mit der Porzellanerde, dem andern Gemengtheil, geht, we- 

 nigstens in der Hitze, die der Gutofen der Porzellan-Fabrik dar- 

 bietet, eine solche Veränderung wie mit dem Feldspath nicht 

 vor; die Porzellanerde ist in diesem Hitzegrad unschmelzbar, sie 

 backt darin wohl etwas zusammen, läfst sich aber auch nach dem 

 Brennen mit Leichtigkeit zerdrücken und zerreiben. Ihr speci- 

 fisches Gewicht fand Hr. G. Rose indessen nun ebenfalls etwas 

 geringer, als wenn sie nur kurze Zeit über der Spirituslampe 

 geglüht war. Die auf der hiesigen Fabrik geschlämmte und nach- 

 her getrocknete Porzellanerde, verlor, im Wasserbade getrocknet, 

 0,85 pCt, und als sie darauf zweimal zehn Minuten lang über 

 der Spirituslampe mit doppeltem Luftzuge stark erhitzt wurde, 

 8,55 pCt Das specifische Gewicht dieser nur soweit erhitzten 

 Porzellanerde betrug aber 2,633; das Gewicht der in dem GuJt- 



•) Vor Kurzem hat auch noch D e v 1 1 1 c ähnliche Versuche mit dorn Feldspat!) angestellt, 

 die dem Verf. indessen erst bekannt geworden sind, nachdem dieser Aufsatz schon geschrieben 

 war. D e v i 1 1 e fand dabei das specifische Gewicht des krystallisirten und zu Glas geschmelzten 

 Adulars vom St. Gotthardt 2,5610 und 2,3512. 



